98 A\NAKS 



mo processo com ccrla vantagem , prcparando as quanlida- 

 des avultadas dc aluminio que Ihe cram pedidas pelo com- 

 mercio. 



Mr. Rose, chimico de Bcrlim, muito conhecido nomun- 

 do scienlifico , e o Dr. Percy , de Londres , obtiveram de- 

 pois aluminio reduzindo a cryolite pelo sodio. A cryolite 

 6 um fluorureto duplo de aluminio e de sodio, que o com- 

 mercio Iraz ja em quanlidade consideravel de um nolavel de- 

 posilo que se cxplora na Groclandia. Areduccao d'esle mi- 

 neral pelo sodio 6 operacao facil. Pulverisa-se a cryolite 

 mislurada com melade do seu peso de sal marinho ; este p6 

 colloca-se , em camadas allernadas com talhadas de sodio , 

 cm um cadinho de porcelana al6 o encher ; a ultima cama- 

 da deve ser de cryolite pura coberla de sal marinho. Aque- 

 ce-se entao o cadinho rapidamente at6 terminar a reaccao ; 

 agita-se a materia fundida com uma vara de porcelana e dei- 

 xa-se resfriar. Quebrando entao o cadinho acha-se o alumi- 

 nio no fundo em grosses globules melallicos. 



Mr. Deville, auxiliado por Mrs. Morin eDebray, repro- 

 duziu este processo no seu laboratorio daEscola Normal de 

 Pan's, empregando, em vez da cryolite, a mislura de chlo- 

 rureto duplo de aluminio e sodio, fluorureto de calcio, esal 

 marinho. resultado d'esta experiencia, que eu presenciei 

 muitas vezes, foi excellenle. As proporcoes empregadas em 

 cada experiencia sao as seguinles : 



Chlorurcto duplo de aluminio e sodio - - iOO gr. 



Sal marinho 200 



Fluorureto de calcio 200 



Sodio melallico 75 



aquecimenlo do cadinho faz-sc lentamenle ate que a 

 reaccao tcrmine , e depois elcva-se a tempcralura proximo 

 d'aquclla a que sc funde a prata , c agita-sc a materia por 



